128 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
Einteilung. Auch dieser Typus wird durch das Vorhandensein eines 
eutektischen Punkts (Fig. 18, V, E) gekennzeichnet; die Kombination 
mag deswegen hier besprochen werden, 
Die individualisationsgrenze zwischen den zwei Mineralien liegt 
(s. S. 29), in 4/,-freien oder -armen Metasilikatschmelzen, ungefähr beim 
Metallverhältnis 0.7 Ca : 0.3 Mg,re; bei etwas mehr Mg, in der ur- 
sprünglichen Lösung ist die Krystallisationsfolge ı Augit, 2 hex. Ca- 
Metasilikat, bei mehr Ca dagegen umgekehrt ı hex. Ca-Metasilikat, 
2 Augit, zu erwarten. 
Als Beispiel der letzterwähnten Krystallisationsfolge nehmen wir 
einen unten besprochenen Schmelzversuch (No. 10) von mir (mit Be- 
stimmung der Abkühlungskurve), von RS:0,, wo R = 3Ca : 1Mg, 
oder 0.75 Ca : 0.25 Mg. — Das Schmelzprodukt besteht aus ungefähr 
gleich viel beider Mineralien, oder vielleicht ein ganz wenig mehr von 
dem hex. Ca-Metasilikat als vom Augit; daneben ein ganz wenig Glas. 
Zuerst ist das hex, Ca-Metasilikat, (Ca,172)S7O,, und später der Augit, 
CaMgSi,O,.nCaCaSi,O, (wo m einigermassen klein sein muss) ausge- 
schieden. Ferner lässt sich hier, in entsprechender Weise wie an Fig. 13 
— 16, nachweisen, dass die Krystallisation des hex. Ca-Metasilikats nicht 
abgeschlossen war vor dem Anfange der Augitbildung. 
Augit und Sphärolithe. 
Krystallisationsfolge: 1 Augit, 2 Sphärolithe (die letzteren vielleicht 
eutektische Gemenge von Augit und dem hex. Ca-Metasilikat). 
In Drusenräumen der Schlacke No. 16 
(von Aciditätsgrad 2.42 und mit 0.64 Ca: 
0.36 Mg,Fe,Mn) sitzen über cm.-lange Augit- 
krystalle, die der mikroskopischen Unter- 
suchung zufolge aus Augitskeletten (siehe 
Studien über Schlacken, Fig. ı und Fig. 17 
in dieser Arbeit) aufgebaut sind. Ein 
Präparat | c geschliffen (Fig. 17) zeigt, 
dass diese Skelettstäbe, die optisch gleich 
orientiert sind, scharf von den Flächen 
Krystallisstionsfolge: 1 Augit, oP, mit Po und co Poo (die letzteren 
2 Sphårolith, Das farblos bezeich- 4 Å 
nete sind Augit-Skelettstibe; das Wenig hervortretend) begrenzt sind, und 
gestrichelte ist Sphårolith. dass ein Drittel oder zwischen einem 
Schnitt | c eines Augitkrystalls, von Drittel und der Hälfte der grossen Kry- 
einer Hochofenschlacke von Wikmans- 
hyttan Eisenwerk, No, 16, stalle (oder Krystallstöcke) aus diesem 
